LA MÉTALLURGIE DE l’aLUMINIUM. 
537 
tions mamelonnées. Par malheur, il était fortement souillé 
de chlorure ferrique qui le colorait en jaune, le rendait 
déliquescent et compromettait grandement la pureté du 
métal à extraire. Au point de vue du rendement, l’appa- 
reil convenait à une grande exploitation ; on en retira des 
plaques de chlorure d’aluminium pesant jusqu’à 5 o kilo- 
grammes. 
Le four de réduction subit aussi des modifications 
importantes, qui ne manquent pas d’intérêt théorique et 
montrent bien le génie inventif de Deville. 
Volatilisé dans une cornue cylindrique, le chlorure d’alu- 
minium traverse un second cylindre chauffé au rouge 
sombre. Il y rencontre 60 à 80 kilogrammes de pointes de 
fer destinées à décomposer et à arrêter l’acide chlorhy- 
drique, le chlorure de silicium, le chlorure de soufre et le 
chlorure ferrique. Celui-ci, aussi volatil que le chlorure 
d’aluminium, est réduit par le fer en chlorure ferreux plus 
fixe, qui achève de se déposer un peu plus loin. Ainsi 
purifié, le clilorure d’aluminium se répand sur les nacelles 
où se trouve le sodium en fusion. La réaction se fait 
en produisant parfois une température si élevée qu’on 
peut être obligé d’enlever tout le combustible. Quand le 
chlorure cesse d’être absorbé, on refond le contenu des 
nacelles, soit dans des vases de fonte, soit dans des creu- 
sets en grès. On lave la poudre et les globules disséminés 
dans la couche inférieure ; on chauffe à sec dans un creuset 
et, au moment où la fusion se produit, on écrase la 
matière à l’aide d’une baguette en terre réfractaire. Tout 
se réunit en un seul culot, que l’on coule dans une lingo- 
tière. 
En principe, le nouveau four n’était pas mauvais; pour- 
tant, lors du premier essai, il ne donna qu’un métal exces- 
sivemement médiocre. Deville lui-même nous apprend 
ce mécompte dans ces quelques lignes empreintes du plus 
amer dépit. « Tel est, dit-il dans son Mémoire sur l'Alu- 
minium, le détestable procédé au moyen duquel ont été 
